se manifestou na formade fissuras visiveis. Foi usado um traco basico de 1:6 (cimento:agregado), sendo que o agregadofoi representado por uma mistura de areia fina, areia media e po de marmore numa proporcao aproximadade 5,5:0,5 (areia: po de marmore). Tal composicao resultou numa argamassa bastante plastica ede trabalhabilidade adequada para o fim a que se destinou.Figura 5. Preparo das juntas da cantaria(foto do autor) Figura 6. Reconstrucao dos frisos (foto do autor)Nao foi utilizado qualquer tipo de aditivo na argamassa dos frisos, uma vez que produtos de baixaqualidade poderiam causar alteracao de cor no futuro e a limpeza do excesso de argamassa sobre aspedras ficaria em muito dificultada. Assim, a aderencia foi otimizada apenas pelo uso da ponte de aderenciaja descrita nos paragrafos anteriores.2 Todos os tracos aqui especificados referem-se a volumes umidos e optou-se pelo uso de cimento tipo CP IIF e cal CH I.Pag 4 de 10Uma vez que o clima local era bastante agressivo, foi utilizada uma manta plastica preta sobre os frisosrecem executados, protegendo-os do vento e sol; pelo menos duas vezes ao dia e durante por no minimosete dias, a manta foi afastada, os frisos foram encharcados com agua limpa e a manta foi recolocada.Tal metodologia de cura mostrou-se fundamental para evitar a fissuracao dos frisos.2.2 Sujeira e pichacaoA poluicao do local, extensamente povoado e com alta circulacao de veiculos particulares e onibus,provocou grande impregnacao de fuligem nas fachadas. Nos locais onde nao houve intervencao pararemocao do emboco, foi executada uma lavagem com quatro tipos de detergentes industriais: um neutro,um alcalino, um acido e um baseado em solventes desengraxantes. Os produtos alcalinos e acidostinham seu PH muito proximo de sete, de modo a evitar agressoes severas nos pontos de aplicacao. Aofinal dos testes, optou-se pelo uso do detergente de carater basico (Yellow Pine, da Spartan do Brasil)diluido em agua.A aplicacao se deu com o encharcamento previo da base, aplicacao do detergente diluido em agua comescova de cerdas plasticas e posterior lavagem com jato de agua a alta pressao, suficientemente afastadopara evitar novos danos a um revestimento ja fragilizado. Foram executadas duas lavagens, o queresultou numa limpeza adequada e total remocao das pichacoes existentes.2.3 Desagregacao e desplacamentoAs partes da igreja revestidas por reboco apresentaram problema de aderencia na interface chapisco/alvenaria (Figura 7) e raros foram os casos em que o reboco tinha se destacado do emboco. A camadasuperficial da alvenaria de tijolos macicos estava fragilizada mecanicamente e apresentava-sefriavel e facilmente riscavel ao toque da unha, resultado dos inumeros ciclos de secagem e umedecimentodecorrentes da idade do edificio e da infiltracao de agua por trincas e fissuras.Figura 7. Desplacamento do emboco (foto do autor) Figura 8. Emboco removido e base preparada(foto do autor)A remocao do emboco nos locais atingidos nao apresentou dificuldades devido a aderencia estar bastantecomprometida. Apos esta etapa, a alvenaria foi lavada com jato de agua a alta pressao, o queremoveu a camada superficial dos tijolos comprometida pela baixa resistencia mecanica.Com a alvenaria umedecida, foi aplicado chapisco tradicional no traco 1:3 (cimento:areia grossa) e,apos pelo menos tres dias de cura umida, foi aplicado o emboco em espessura